1 I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I C E R A M I K I A G H Number 92 Numer 92 Volume XIII Rok XIII APRIL 2010 KWIECIEŃ 2010 ISSN PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Cracow Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie Editorial committee: KOMITET REDAKCYJNY: Editor-in-Chief Redaktor naczelny Jan Chłopek Editor Redaktor Elżbieta Pamuła Secretary of editorial Sekretarz redakcji Design Projekt Katarzyna Trała Augustyn Powroźnik ADDRESS OF EDITORIAL OFFICE: ADRES REDAKCJI: AGH-UST 30/A3, Mickiewicz Av Cracow, Poland Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30/A Kraków Issue: 200 copies Nakład: 200 egz. Scientific Publishing House AKAPIT Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
2 INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWY KOMITET REDAKCYJNY Iulian Antoniac University Politehnica of Bucharest, Romania Lucie Bacakova Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Czech Republic Romuald Będziński Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Technology Marta Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Stanisław Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Maria Borczuch-Łączka Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Tadeusz Cieślik Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia Jan Ryszard Dąbrowski Politechnika Białostocka / Białystok Technical University Andrzej Górecki Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Robert Hurt Brown University, Providence, USA James Kirkpatrick Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany Wojciech Maria Kuś Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Małgorzata Lewandowska-Szumieł Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Jan Marciniak Politechnika Śląska / Silesian University of Technology Sergey Mikhalovsky University of Brighton, Great Britain Stanisław Mitura Politechnika łódzka / Technical University of Lodz Roman Pampuch Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Stanisław Pielka Akademia Medyczna we Wrocławiu / Wrocław Medical University Jacek Składzień Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków / Jagiellonian University, Collegium Medicum, Cracow Andrei V. Stanishevsky University of Alabama at Birmingham, USA Anna Ślósarczyk Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Tadeusz Trzaska Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań / University School of Physical Education, Poznań Dimitris Tsipas Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Wskazówki dla autorów 1. Prace do opublikowania w kwartalniku Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów przyjmowane będą wyłącznie z tłumaczeniem na język angielski. Obcokrajowców obowiązuje tylko język angielski. 2. Wszystkie nadsyłane artykuły są recenzowane*. (*Prace nierecenzowane, w tym materiały konferencyjne, będą drukowane w numerach specjalnych pod koniec roku kalendarzowego.) 3. Materiały do druku prosimy przysyłać na adres lub 4. Struktura artykułu: TYTUŁ Autorzy Streszczenie ( słów) Słowa kluczowe Wprowadzenie Materiały i metody Wyniki i dyskusja Wnioski Podziękowania Piśmiennictwo 5. Materiały ilustracyjne powinny znajdować się poza tekstem w oddzielnych plikach. Rozdzielczość rysunków min. 300 dpi. Wszystkie rysunki i wykresy powinny być czarnobiałe lub w odcieniach szarości i ponumerowane cyframi arabskimi. W tekście należy umieścić odnośniki do rysunków i tabel. W tabelach i na wykresach należy umieścić opisy polskie i angielskie. W dodatkowym dokumencie należy zamieścić spis tabel i rysunków (po polsku i angielsku). 6. Na końcu artykułu należy podać wykaz piśmiennictwa w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowany. 7. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do opracowań autorskich zmian terminologicznych, poprawek redakcyjnych, stylistycznych, w celu dostosowania artykułu do norm przyjętych w naszym czasopiśmie. Zmiany i uzupełnienia merytoryczne będą dokonywane w uzgodnieniu z autorem. 8. Opinia lub uwagi recenzenta będą przekazywane Autorowi do ustosunkowania się. Nie dostarczenie poprawionego artykułu w terminie oznacza rezygnację Autora z publikacji pracy w naszym czasopiśmie. 9. Za publikację artykułów redakcja nie płaci honorarium autorskiego. 10. Adres redakcji: Czasopismo Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki al. Mickiewicza 30/A-3, Kraków tel. (48 12) , tel./fax: (48 12) Warunki prenumeraty Zamówienie na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: tel/fax: (48 12) Konto: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów Kraków, al. Mickiewicza 30/A-3 Bank Śląski S.A. O/Kraków, nr rachunku Opłaty: Cena 1 numeru wynosi 20 PLN Instructions for authors 1. Papers for publication in quarterly magazine Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów should be written in English. 2. All articles are reviewed*. (* Non-reviewed articles, including conference materials, will be printed in special issues at the end of the year.) 3. Manuscripts should be submitted to Editor s Office by to or 4. A manuscript should be organized in the following order: TITLE Authors and affiliations Abstract ( words) Keywords (4-6) Introduction Materials and methods Results and Discussions Conclusions Acknowledgements References 5. Authors full names and affiliations with postal addresses should be given. If authors have different affiliations use superscripts 1, All illustrations, figures, tables, graphs etc. preferably in black and white or grey scale should be presented in separate electronic files (format.jpg,.gif.,.tiff,.bmp) and not incorporated into the Word document. High-resolution figures are required for publication, at least 300 dpi. All figures must be numbered in the order in which they appear in the paper and captioned below. They should be referenced in the text. The captions of all figures should be submitted on a separate sheet. 7. References should be listed at the end of the article. Number the references consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. 8. Opinion or notes of reviewers will be transferred to the author. If the corrected article will not be supplied on time, it means that the author has resigned from publication of work in our magazine. 9. Editorial does not pay author honorarium for publication of article. 10. Papers will not be considered for publication until all the requirements will be fulfilled. 11. Manuscripts should be submitted for publication to: Journal Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics 30/A-3, Mickiewicz Av., Cracow, Poland tel. (48 12) , tel./fax: (48 12) Subscription terms Subscription rates: Cost of one number: 20 PLN Payment should be made to: Polish Society for Biomaterials 30/A3, Mickiewicz Av Cracow, Poland Bank Slaski S.A. O/Krakow account no
4 XX Conference on BIOMATERIALS IN MEDICINE AND VETERINARY MEDICINE October 2010 Hotel Perla Poludnia, Rytro
5 SPIS TREŚCI CONTENTS Ca-DEFICIENT HYDROXYAPATITE SCAFFOLDS FROM INJECTABLE CALCIUM PHOSPHATE/ CHITOSAN CEMENTS I. Rajzer, O. Castano, E. Engel, J. A. Planell 2 WETTABILITY OF POLY(ESTER-ETHER)S FOR TISSUE ENGINEERING A. Kozłowska, A. Piegat, M. El Fray, D. Kubies, E. Chanova, O. Pop-Georgievski, F. Rypacek 5 PREPARATION OF FIBRIN NETWORKS ON POLYMERS CONTAINING NANO-FILLER A. Kozłowska, A. Piegat, J. Skrobot, D. Strzałkowska, M. El Fray, D. Kubies, T. Riedel, O. Pop-Georgievski, F. Rypacek 8 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SPIEKA- NYCH BIOMATERIAŁÓW NA BAZIE TYTANU P. Deptuła, J. R. Dąbrowski, B. Hościło 11 OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NOWYCH STOPÓW TYTANOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ METALURGII PROSZKÓW E. Kulesza, M. Grądzka-Dahlke, J. R. Dąbrowski 14 WPŁYW STĘŻENIA JONÓW FLUORKOWYCH NA WZROST ORIENTOWANYCH NANORUREK TLENKOWYCH NA POWIERZCHNI STOPU TYTANOWEGO Ti-6Al-7Nb A. Kaczmarek, I. Głazowska, E. Krasicka-Cydzik 18 PORÓWNANIE POWŁOK HA OTRZYMANYCH W METODZIE HYDROTERMALNEJ Z ROZTWORU ZAWIERAJĄCEGO EDTA-Ca 2+ -PO 4 LUB ROZTWORU HANKA NA CZYSTYM Ti I Ti IMPLANTOWANYM JONAMI Ca A. Strzała, B. Petelenz, J. Kwiatkowska, B. Rajchel 24 WPŁYW NANOCZĄSTEK NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POWIERZCHNI MATERIAŁU E. Sołtysiak, M. Błażewicz 30 Ca-DEFICIENT HYDROXYAPATITE SCAFFOLDS FROM INJECTABLE CALCIUM PHOSPHATE/ CHITOSAN CEMENTS I. Rajzer, O. Castano, E. Engel, J. A. Planell 2 WETTABILITY OF POLY(ESTER-ETHER)S FOR TISSUE ENGINEERING A. Kozłowska, A. Piegat, M. El Fray, D. Kubies, E. Chanova, O. Pop-Georgievski, F. Rypacek 5 PREPARATION OF FIBRIN NETWORKS ON POLYMERS CONTAINING NANO-FILLER A. Kozłowska, A. Piegat, J. Skrobot, D. Strzałkowska, M. El Fray, D. Kubies, T. Riedel, O. Pop-Georgievski, F. Rypacek 8 INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF SINTERED TITANIUM-BASED BIOMATERIALS P. Deptuła, J. R. Dąbrowski, B. Hościło 11 ANALYSIS OF SELECTED PERFORMANCE PROPERTIES OF THE NEW TITANIUM ALLOYS PREPARED BY POWDER METALLURGY METHOD E. Kulesza, M. Grądzka-Dahlke, J. R. Dąbrowski 14 FLUORIDE CONCENTRATION EFFECT ON THE ANODIC GROWTH OF SELF ALIGNED OXIDE NANOTUBE ARRAY ON Ti-6Al-7Nb A. Kaczmarek, I. Głazowska, E. Krasicka-Cydzik 18 COMPARISON OF HA COATINGS OBTAINED BY HYDROTHERMAL METHOD USING EDTA-Ca 2+ -PO 4 SOLUTION OR HANK S SOLUTION ON PURE Ti AND ON Ti IMPLANTED WITH Ca IONS A. Strzała, B. Petelenz, J. Kwiatkowska, B. Rajchel 24 INFLUENCE OF NANOPARTICLES ON PHYSICAL AND CHEMICAL SURFACE MATERIAL PROPERTIES E. Sołtysiak, M. Błażewicz 30 Streszczane w Applied Mechanics Reviews Abstracted in Applied Mechanics Reviews Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Edition financed by the Minister of Science and Higher Education
6 Ca-deficient hydroxyapatite scaffolds from injectable calcium phosphate/chitosan cements Izabella Rajzer 1,2 *, Oscar Castano 1,3, Elisabeth Engel 1,3, Josep A. Planell 1,3 1 IBEC, Institute for Bioengineering of Catalonia, Biomaterials, Implants and Tissue Engineering Division, Barcelona, Spain 2 ATH, University of Bielsko-Biala, Faculty of Materials and Environmental Sciences, Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Department of Polymer Materials, Willowa 2, 4309 Bielsko-Biała, Poland 3 Networking Research Centre on Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN) * Abstract Calcium phosphate cement (CPC) has been successfully used in bone tissue regeneration for many years. However, poor mechanical properties and low biodegradation rate limit any further applications. R-cement has a higher solubility than conventional CPC and its reaction products (CDHA) are similar to the mineral phase of bone. In this work we have developed new CPC composition which consists of a mix of cement R, glycerol as a liquid phase carrier and a biodegradable hydrogel (chitosan) which acts as a binder and was incorporated into R-cement to strengthen this biomaterial. The cement past was found to be stable in a syringe (even after two month of storage in the freezer) and hardened only after being exposed to biological fluids. Keywords: calcium phosphate cement, injectability, chitosan [Engineering of Biomaterials, 92, (2010), 2-4] Introduction Calcium phosphate cement (CPC) can be molded or injected to form a scaffold in situ, it has excellent osteoconductivity, and can be resorbed and replaced by new bone . Because of the apatitic nature of the set cement, it is highly compatible with soft and hard tissues . The advantages an injectable CPC cement include: shortening the surgical operation time, minimizing the invasive surgery, reducing postoperative pain and scar size, achieving rapid recovery, reducing cost . For implantation of CPC many surgeons want a material which after implantation in bone is completely resorpted within the shortest possible time, at least when this resorption is compensated by the growth of the new bone . Although most of calcium phosphate cements are more resorbable than sintered hydroxyapatite ceramics, they still show relatively slow resorption kinetics and in many cases the cement remains stable in the implanted site during years. K, Na, Ca - Phosphate (cement R) has a higher solubility than conventional CPC and its reaction products are similar to the mineral phase of bone (CDHA). However, pure mechanical properties limit any further applications. The biopolymer chitosan was incorporated into R-cement to strengthen this biomaterial. Chitosan and its derivatives are natural biopolymers that are elastomeric, biocompatible and resorbable . Chitosan incorporated into CPC, can yield higher flexural strength, toughness, and strainto-failure . In this work a cement R/chitosan blend was developed with the advantage of being moldable (the CPC paste intimately adapts to the bone cavity) and capable of in situ setting to form calcium deficient hydroxyapatite (CDHA) under physiologic conditions (in an aqueous environment at body temperature). Materials and methods R-cement was prepared by mixing two powders: (Ca 2 KNa(PO 4 ) 2 ) and (H 2 PO 4 ) 2 H 2 O as a catalyst in the correct stoichiometric ratio. As a liquid phase we have used a gel mixture of dehydrated glycerol and chitosan prepared by dissolution of the chitosan powder in glycerol under constant stirring during few hours. The optimum required quantity of the polymer in the formulation was chosen by estimating the improvement in cohesion and injectable properties of the paste. The powder and liquid were manually mixed with a spatula to form a cohesive past that was filled into a stainless steel mold of 10 mm diameter and 3 mm deep and immersed in a Ringer s solution. The time measured from the powder-liquid mixing to the time after which the cement paste reached a point of stiffness where it becomes unworkable, was used as the setting time for the specimen. In order to determine the stability of the paste after two months, syringes with and without chitosan paste compositions were stored in the freezer at -18 C. Injectability tests were performed at a constant injection speed of 15 mm/min using a MTS 858 BIONIX. The injectability was reported as a weight loss percentage between the cement extruded from the syringe and the cement remained inside the syringe. XRD analysis (Bragg-Brentano PANalytical X Pert PRO MPD) was used to examine the effect of chitosan on the R cement conversion to hydroxyapatite. To evaluate the compressive strength of the cement, the paste was moulded into cylinders (6 mm in diameter, 12 mm in length). Then the samples were incubated in Ringer s solution for 6 hours, 1, 3, 7 and 14 days and then, compressive strength was measured, using a universal material testing machine (Adamel Lhomargy, DY 32/34). Each measurement was repeated five times. The compressive strength was calculated by using the fracture load divided by specimen s cross-section area. Immediately after the samples had been tested in compression, water of specimens was eliminated by dipping them in acetone and then dried in an oven at 60 o C to stop hydrolysis reaction. The microstructural development was investigated by scanning electron microscopy (SEM Jeol JSM 6400) on the broken surfaces of specimens previously tested in compression. Results and Discussions Cement setting time is listed in TABLE 1. R cement with water had a relatively slow setting time. The setting time increased with the presence of glycerol reaching 50 min. The samples stored in the freezer for two months showed a significantly lower setting time of min. The addition of chitosan into the cement composition had minimal increase in the initial setting time of samples after storage in the freezer. Injectability tests were performed on time zero samples as well as on the samples after two month of storage in the freezer. The injection force is presented in FIG. 1.
7 Table 1. R-cement setting time for time-zero and two-month samples. CR/water Time-zero samples Initial time <10 min. Final time min. Two-month samples Initial time Final time CR/glycerol <50 min h <29 min h Cr/glycerol/ chitosan <50 min h <32 min h FIG. 1. Injection force vs. syringe displacement for R-cement and R-cement/chitosan pastes before and after storage in the freezer. Typical curves for injectable paste are shown for both: time zero samples and two-month samples. However, a small difference is observed in the applied force in the second case, which is about 20 N higher. Probably, it is due to the small reaction with water from ambient from the residual impurity of glycerol. It is not significant and the blend can be easily injected anyway. The cement was extruded and a maximum force of 100 N was achieved, because higher forces may not be practical in manual injection during surgery. The percentage of extruded paste was determined as the mass of the paste that could be extruded from the syringe divided by the original mass of the paste inside the syringe, which was about 96% for both CR/glycerol and CR/glycerol/chitosan samples. FIG. 2 presents the X-ray diffraction patterns of the cements. After 1 day of immersion, characteristic peaks of CSPP were still present. After 7 days CSPP s peaks disappeared, and peaks around 2Ѳ = 26 o and 32 o attributable to hydroxyapatite were observed, suggesting the totally convertion of R cement into CDHA. Basically, both types of R-cement (CR/glycerol and CR/glycerol/chitosan) showed the same XRD pattern before and after two month stored in the freezer. The effects of chitosan on mechanical properties of the R cement after different immersion times in Ringer s solution are shown in FIG. 3a. For CR/glycerol/chitosan the maximum compressive strength was attained after 3 days of immersion, while the highest value of compressive strength was observed after 1 day for time-zero samples and after 3 days for samples which were stored in the freezer (FIG. 3b). The addition of chitosan seemed to increase the compressive strength of the cement after storage in Ringer s solution for 14 days. Fig. 2. The X-ray diffraction spectrum of the (a) R cement/glycerol and R cement/glycerol/chitosan (b) samples after different times (1, 3, 7 and 14 days) of immersion in Ringer s solution. (a-b) time-zero samples, (b-c) samples after two month of storage in the freezer.
8 Conclusions Fig. 3. Mechanical properties of (a) time zero samples after different times (6h, 1, 3, 7 and 14 days) of immersion in Ringer s solution and (b) samples after two-month of storage in the freezer. Typical scanning electron microscopic pictures of the fractured surfaces are shown in FIG. 4. It can be seen that granular crystals appeared on the surface of specimens soaked in Ringer s solution for three days. In both cases SEM micrographs show the formation of nanosized hydroxyapatite crystals in flowery-like morphologies. There were no significant changes in the morphology of R-cement before and after two-months storage in the freeze. The cement setting is the result of a dissolution and precipitation process, and the entanglement of the precipitated crystals is responsible for cement hardening . The set samples consisted of calcium deficient hydroxyapatite (CDHA), as determined by X-Ray diffraction, where no compositional change was produced by the chitosan addition. XRD results showed no difference between R cement before and after two month of storage in the freezer. R cement/glycerol/chitosan blends were produce with good injectability and cement setting features in a physiological fluid. R cement paste composition was developed to shorten the surgical time by avoiding the one-side powder-liquid mixing and to improve the cement mechanical properties (addition of chitosan). The addition of chitosan seemed to increase the compressive strength of R cement after 2 weeks of immersion in Ringer s solution but further studies are needed to investigate the long term resorption rate of R cement/chitosan blend. Acknowledgments This work was supported by the Spanish Ministry of Education and Science, project ESTANCIAS DE JOVENES DOCTORES EXTRANJEROS EN UNIVERSIDADES PUB- LICAS Y CENTROS DE INVESTIGACION ESPANOLES O. Castano also acknowledges the MICINN for the Ramon y Cajal contract. Fig. 4. SEM micrographs of R cement scaffold: (a-b) time zero samples; (c-d) two-month samples. References  J. L. Moreau, H. H. K. Xu. Mesenchymal stem cell proliferation and differentiation on an injectable calcium phosphate Chitosan composite scaffold. Biomaterials 2009; 30:  S. Takagi et al. Rapid-hardering calcium phosphate cement composition. Patent US ,  H. H. K. Xu, M.D. Weir, C. G. Simon. Injectable and strong nano-apatite scaffolds for cell/growth factor delivery and bone regeneration. Dental Materials 2008; 24:  F.C.M. Driessens et al. The Ca/P range of nanoapatitic calcium phosphate cements. Biomaterials 2002; 23:  R. A. A. Muzzarelli, G. Biagini, M. Bellardini, L. Simonelli, C. Castaldini, G. Fraatto. Osteoconduction exerted by methylpyrolidinone chitosan in dental surgery. Biomaterials 1993; 14:  H. H. K. Xu, C. G. Simon. Fast setting calcium phosphatechitosan scaffold: mechanical properties and biocompatibility. Biomaterials 2005; 26:  M.P. Ginebra et al. Setting Reaction and Hardening of an Apatitic Calcium Phosphate Cement. J Dent Res 1997; 76(4):
9 WETTABILITY OF POLY(ESTER-ETHER)S FOR TISSUE ENGINEERING Agnieszka Kozłowska 1 *, Agnieszka Piegat 1, Mirosława El Fray 1, Dana Kubies 2, Eliska Chanova 2, Ognen Pop-Georgievski 2, Frantisek Rypacek 2 1 West Pomeranian University of Technology, Polymer Institute, Department of Biomaterial and Microbiological Technologies Pułaskiego 10, Szczecin, Poland 2 Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic Heyrovskeho sq.2, Praque 6, , Czech Republic * [Engineering of Biomaterials, 92, (2010), 5-7] Introduction Wettability or wetting is a process when a liquid spreads on a solid substrate or material. Wettability can be estimated by determining the contact angle or calculating the spreading coefficient. Wetting or spreading of a liquid on a solid surface or material depends on the solid surface properties as well as the liquid used. Therefore, by manipulating the properties of surfaces one can optimize the function or performance of a solid surface or material for the purpose of interest. Likewise, if modifying the solid surface properties is not an option, one can manipulate the properties of the liquid of interest to achieve the desired wetting conditions . Polyesters and their modifications are widely used for biomedical applications such as drug delivery systems and resorbable implants. The degradation kinetic of these biopolymers can be tailored by the introduction of functional groups in their backbone, leading to a modification of their morphology and hydrophilicity . The shortage of tissues and organs for transplantation has led to the rapid development of tissue engineering as an alternative. Tissue engineering aims at replacing or facilitating the regrowth of damaged or diseased tissues by applying a combination of biomaterials, cells and bioactive molecules. Certain tissues in the body contain cells capable for initiating regeneration or repair after injury. The regeneration potential varies among different cell types and depends on the nature of the injury or disease. Tissues undergoing constant renewing are capable for a complete regrowth, however this ability depends on a variety of factors such as injury size and cause and the person s age. Other tissue types such as heart muscle and central nerves lack regeneration ability in the adult. For these tissue types, stem cell biology offers the potential to grow tissue by following a developmental pathway . The development of new materials for a biomedical field requires different polymer systems characterized by a combination of specific physico chemical, mechanical, processing and biological properties. The interesting group of biodegradable and biocompatible polyesters are materials containing oligo(butylene succinate) segments and sequences of a dimmerized fatty acid (saturated dilinoleic acid - DLA) . When appropriately modified with poly(ethylene glycol) (PEG), they can form terpolymers of the increased hydrophilicty and the controlled degradation time. In presented work, we report on the comparison of different methods used for determining the wettability of multiblock poly(ester-ether)s containing PEG of 1000 g/mol. Experimental part The materials were prepared by a polycondesation reaction  in the presence of vitamin E (α-tocopherol, VE) as a thermal stabilizer  (TABLE 1). Table 1. Composition of investigated materials. Polymer composition Content of poly(butylene succinate) PBS ( wt.%) Content of dimmerized fatty acid DLA (wt.%) Content of poly(ethylene glycol) PEG (wt.%) PBS/DLA PBS/DLA/PEG PBS/PEG The wettability of the prepared polymer surfaces was characterized by contact angle (CA) measurements. The water/air contact angles were determined by a sessile drop in a static or a dynamic mode (needle in sessile drop) using the Contact Angle Measuring System OCA_20 (Dataphysics, Germany) and using a dynamic Wilhelmy plate method (Tensiometer K12, Kruss Germany). The samples for the optical methods were prepared by the spin casting from 1 % wt. polymer solutions in chloroform on the glass slides in dust free laminar-flow box at a constant temperature 25 C. The static contact angle was measured by a contact angle goniometer using an optical subsystem to capture the profile of a pure liquid on a solid substrate (a sessile drop method). The angle formed between the liquid/solid interface and the liquid/vapor interface is the contact angle. The dynamic measurements were conducted using a computer-controlled motor-driven syringe to pump water steadily into and from the sessile drop leading to an increase or decrease in drop volume, and hence the three-phase contact radius. The water drop volume was increased and decreased by 10μl with dosage rate 0.5μl/s, thus at ~0.4mm/s velocity of three-phase contact line. A sequence of pictures of the growing and diminishing drop was recorded by computer-controlled camera. Each image was analyzed by ADSA-P ( automated axisymmetric drop shape analysis-profile ) using an ellipse fitting calculation for the PBS/DLA and PBS/DLA/PEG samples and using a circle fitting calculation for the PBS/PEG samples. The measurements were repeated at least with three drops on different places of each substrate, and the minimum number of substrates of each type was three. The water/air contact angle was calculated as an average from all measurements and the standard deviation was determined (based on at least 9 independent measurements). The test by Wilhelmy plate method was carried on the polymer foils (15x20 mm). This method is suitable for calculating an average advancing and receding contact angles on solids. Both sides of the solid must have the same properties. The wetting force on the solid is measured as the solid is immersed in or withdrawn from a liquid of known surface tension. When the sample is immersed, the buoyancy force increases with the volume of the immersed sample and the resulting force provides the advancing CA (θ A ). When the sample comes up from the liquid, the resulting force provides the receding CA (θ R ).
10 The static optical method demonstrated a similar trend in the decreasing of the overall surface wettability (the value θ) with the increasing content of the hydrophilic polyether component as observed by dynamic methods, too. The results together with the images of observed drops are presented in the TABLE 2. However, it is worth to point out, that in the case of the PBS/DLA/PEG surface, the obtained overall value of θ does not reflect the presence of the hydrophilic PEG domains on the surface, as it can be concluded from a decrease in θ R determined by dynamic CA measurements. TABLE 2. Static contact angles and representative drops. FIG. 1. Water/air contact angles measured by the optical method in dynamic conditions. Polymer θ Drop shape PBS/DLA 90 ± 1 PBS/DLA/ PEG 81 ± 1 FIG. 2. Water/air contact angles measured by the dynamic Wilhelmy plate method. Results The contact angle measurement is an easy, an inexpensive and a fast method of the surface or the processes characterization. Since biomaterials are used in an aqueous environment, these methods are very suitable for the characterization of the biomaterial-water interface. The most widely used methods are: drop sessile methods (a contact angle goniometry (optical detection), a measurement of the drop diameters) and a tensiometric method - the Wilhelmy plate method. Results of the wettability measurements obtained from dynamic CA measurements are presented in FIGURES 1 and 2. The PBS/DLA sample exhibits the most hydrophobic surface (the highest observed values of θ A and θ R ) compared to other groups. The PBS/DLA/PEG sample with 25 % wt. of polyether shows similarity to PBS/DLA in terms of θ A. However, θ R is significantly lower than that of PBS/DLA what indicates the presence of the hydrophilic PEG component on this surface. In the case of the PBS/PEG surface with 50 % wt. of polyether, both advancing and receding contact angles were significantly lower compared to two previous polymers. This phenomenon indicates that this material contains a significant portion of the hydrophilic polyether component affecting the decrease in both contact angle values. The results obtained from both dynamic methods are comparable, what makes possible to conclude, that the surfaces of model spin-cast films can be used in studies where pressed polymer foils cannot be applied (e.g. protein adsorption studies). PBS/PEG 57 ± 1 Additionally, the changes of the contact angle with time for the PBS/PEG surfaces with the highest content of the hydrophilic polyether are shown in FIGURES 3 and 4. The decrease in the observed θ with the prolonged dropletsample contact time shows the strong interaction of water with the hydrophilic domains present on the surface. Acknowledgements This research was carried out in the framework Scientific and technological international cooperation joint project between Poland and Czech Republic for the years : Biodegradable polymer materials for tissue engineering.
11 References  Wilson, D.J.; Pond, R.C.; Williams, R.L.: Interface Science 2000, 8, 389.  Zinck P.: Rev Environ Sci Biotechnol 2009, 8, 231.  Domb A., Mikos A. G.: Advanced Drug Delivery Reviews 2007,59, 185.  Kozlowska A., Gromadzki D., Štĕpánek P., El Fray M., Fibres & Textiles in Eastern Europe 2008, 6, 85.  Al-Malaika S. Polym Polym Compos 2000, 8, 537. FIG. 3. The changes of the contact angle vs. time for the PBS/PEG surface. FIG. 4. The change of the drop shape vs. time on the PBS/PEG surface.
12 PREPARATION OF FIBRIN NETWORKS ON POLYMERS CONTAINING NANO-FILLER Agnieszka Kozłowska 1, Agnieszka Piegat 1, Jędrzej Skrobot 1, Dagmara Strzałkowska 1, Mirosława El Fray 1, Dana Kubies 2, Tomas Riedel 2, Ognen Pop-Georgievski 2, Frantisek Rypacek 2 1 West Pomeranian University of Technology, Polymer Institute, Department of Biomaterial and Microbiological Technologies Pułaskiego 10, Szczecin, Poland 2 Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic Heyrovskeho sq.2, Praque 6, , Czech Republic [Engineering of Biomaterials, 92, (2010), 8-10] Introduction The modification of the biomaterial surface can be realized by different methods, e.g.: using of hydrophilic/ hydrophobic monomers, that influence the chemical character of the polymer surface, by an addition of micro- and nanofillers to differentiate micro- and nanoroughness, as well as by obtaining porous structure, that supports the cell adhesion and mimic the natural tissue architecture . All these modifications influence other stage of implant-tissue interactions and different part of the compatibility process. It is recognized, that wettability, the chemical composition and the surface roughness strongly influence the protein absorption process that affect biological response and determine the implant tolerance. These specific interactions occur at the atomic level, in a very thin interface of less than 1nm in thickness , but determine the cell behavior and the recognition of the polymer or other biomaterial surfaces. In previous work, we presented the influence of titanium dioxide (TiO 2 ) in the poly(ethylene terephthalate)/dilinoleic acid (PET/DLA) copolymer matrix on selected surface properties. At very low concentration (0.2 and 0.4 wt%), the nanofiller strongly influenced roughness and micro- and nanotopography of the materials [3,4], what resulted in better adhesion and spreading of the cells in comparison to the unmodified material. In this work we present the effect of two different nanofillers, namely TiO 2 and CeO 2 on the surface wettability and the results of preliminary studies on preparation of fibrin networks on the prepared surfaces. Both of these oxides are tested for biomedical applications and the examination of their influence on protein-surface interaction will be helpful in interpretation of in vitro and in vivo tests. Experimental part The water/air contact angle was determined by a sessile drop under static conditions using the Contact Angle Measuring System OCA_20 (Dataphysics, Germany). The samples were prepared by spin-casting from 1% wt. solution of polymers in chloroform on silanized glass substrates in dust-free chamber at constant temperature 25 C. The measurements were performed for 3 samples with five measurement points. The dynamic Wilhelmy plate method (Tensiometer K12, Kruss Germany) was carried on polymer foils (15x20 mm). This method is suitable for calculating the average advancing (θ A ) and receding (θ R ) contact angles (CA) on solids. The surface plasmon resonance (SPR) instrument based on the Kretschmann geometry of the attenuated total reflection (ATR) method and spectral investigation of SPR conditions was manufactured in the Institute of Radio Engineering and Electronics, AS CR, Prague . The thin PET/DLA film (without the nanofiller, thickness of 20 nm) was prepared by spin casting from 1% wt. solution of the polymer in chloroform on sensing chips (SF 2 glass slides coated by chromium layer (thickness of 2 nm) followed by a gold layer (thickness: 50 nm) prepared by deposition in vacuum). The chip with the polymer film was fixed in a fourchannel flow cell and the protein solutions (blood plasma, human serum albumin (HSA), immunoglobulin G (IgG)) were pumped through the flow cell at a constant flow rate with a peristaltic pump. The observed shifts in the resonant wavelength, i.e. λ res, reflected changes in refractive index of the medium at the sensor surface within penetration depth of the SPR evanescent wave due to the attachment of proteins to the chip surface (an increase or decrease in the mass of immobilized proteins increases or decreases kres, respectively) . The polymer films for the protein modification were prepared by spin casting on the silanized round-shaped glass slides. The thin fibrin network on the thin polymer supports was prepared according to . Briefly, the fibrinogen solution (20 mg/ml) was adsorbed on the surface and than treated with thrombin (2.5 U/ml). Finally, a new solution of fibrinogen (200 mg/ml) containing antithrombin (0.5 U/ml) and heparin (60 mg/ml) was added. After two hours of incubation, a well defined fibrin network was formed on the surface. Results As it was mentioned above, the presence of the nanofiller increases the polymer surface roughness in the case of the composites containing TiO 2 . Despite of hydrophilic character of titanium dioxide, the changes in static contact angles are not significant (FIG. 2). This is probably connected with the fact that after solvent casting of films, titanium dioxide nanoparticles are covered by a thin layer of relatively hydrophobic polymer matrix. This behavior is in a line with our previous work , where we demonstrated that TiO 2 significantly affects the bulk properties of PET/DLA nanocomposites what was verified by increase in mechanical properties of TiO 2 -containing materials. Nanocomposites were synthesized by in-situ polycondensation in the presence of TiO 2 or CeO 2 at two different concentrations, i.e. 0.2 and 0.4 wt%. The obtained copolymer of poly(ethylene terephthalate) as hard segments (30 wt%) and dilinoleic acid as a component of soft segments (FIG. 1) and the nanocomposites were investigated to evaluate the surface wettability and the protein adsorption. FIG. 1. The chemical structure of the PET/DLA copolymer.
13 FIG. 2. Static contact angles of PET/DLA copolymer spin-cast films with a different concentration of TiO 2 and CeO 2 nanofillers. A slight difference is also observed for the advancing and receding contact angles obtained by dynamic measurements (FIG. 3). The addition of TiO 2 or CeO 2 nanofillers results in negligible decrease in advancing and receding contact angles, what confirms observations from the static method. The most significant effect of the nanofiller on the increase in wettability (largest decrease in advanced and receding contact angles) is observed for the sample with 0.4 wt% of CeO 2 (FIG. 3b). a) b) Fig. 4. The SPR monitoring of the growth of the protein layer (Blood plasma, human serum albumin (HSA), immunoglubuling (IgG) on the PET/DLA copolymer film. The results of SPR analysis (FIG. 4) showed that tested proteins (blood plasma, HSA, IgG) adsorbed very fast on the PET/DLA copolymer surface and that this adsorption was irreversible. SEM micrographs presented in FIG. 5 a-c clearly show the fibrin network adhered on the PET/DLA polymer and their nanocomposite surfaces. It can be noticed that fibrin network is more dense and thicker for materials containing nanoparticles, i.e 0.4 wt% TiO 2 (FIG. 5b) and 0.4 wt% CeO 2 (FIG. 5c) as compared to the neat material (FIG. 5a). Conclusions Thin films of PET/DLA copolymer and their nanocomposites were prepared by spin coating and the surface wetteability was tested by static and dynamic methods. The results of water conatact angle measuremens did not reveal noticable differences in wettability for the neat copolymer and their nanocomposites what can be axplained that relatively hydrophilic titanium oxide and cerium oxide nanoparticles could be covered by a thin film of a hydrophobic polymer matrix during sample preparation. However, the presence of nanoparticles, and in consequences, higher nanoroughness, significantly affected the ability to fibrin network formation after short time. Acknowledgements This research was carried out in the framework: Scientific and technological international cooperation joint project between Poland and Czech Republic for the years : Biodegradable polymer materials for tissue engineering. FIG. 3. The advancing (θ A ) and receding (θ R ) contact angles of PET/DLA copolymer follies with TiO 2 (a) and CeO 2 (b) nanofiller.
14 10 a) b) c) d) Fig. 5. SEM analysis of the fibrin network on: a) neat PET/DLA, b) PET/DLA 0.4 wt% TiO2, c) PET/DLA 0.4 wt% CeO2, d) PET/DLA 0.4 wt% TiO2 without fibrin network. References  Roach P., Eglin D., Rohde K., Perry C.C.: J Mater Sci: mater Med 2007, 18,  Reis R.L., San Román J., Biodegradable systems in tissue engineering and regenerative medicine 2005,CRC Press 399.  Piegat A., El Fray M., Jawad H., Chen O.Z., Boccaccini A.R.,: Adv App Ceramics 2008, 107, 287.  Piegat A., El Fray M.,: Engineering of Biomaterials 2009, 89-91, 256.  El Fray M., Boccaccini A.R., Materials Letters 2005, 59,  Homola J., Dosta lek J., Chen S., Rasooly A., Jiang S., Yee S.: Int J Food Microbiol 2002; 75; 61.  Riedel T., Brynda E., Dyr J.E., Houska M.: J Biomed Mater Res A 2009, 88(2), 437.  Piegat A., El Fray M., Proceedings of the International Conference (Bio)degradable polymers from renewable resources, Vienna, November 2007, p. 999.
15 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SPIEKANYCH BIOMATERIAŁÓW NA BAZIE TYTANU Piotr Deptuła, Jan R. Dąbrowski*, Bogusław Hościło Politechnika Białostocka, Wiejska 45C, Białystok * e mail: Streszczenie Przy wykorzystaniu metod metalurgii proszków otrzymano szereg materiałów spiekanych na bazie tytanu potencjalnych biomateriałów, bez toksycznych dodatków glinu i wanadu. Wykonano badania właściwości mechanicznych otrzymanych materiałów. Badano stopy tytanu: Ti-15Mo-2,8Nb i Ti-7,5Mo-2Fe oraz materiały kompozytowe na bazie tytanu z dodatkami 10% grafitu. Wyniki badań wytrzymałościowych wskazują, że otrzymane biomateriały charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Materiały posiadają odpowiednią wytrzymałość na ściskanie i jednocześnie niskie współczynniki sprężystości, co jest bardzo ważne w przypadku materiałów do zastosowań biomedycznych. [Inżynieria Biomateriałów, 92, (2010), 11-13] Wprowadzenie Troska o poprawę jakości życia oraz poprawę jego warunków, a także eliminowanie społecznych skutków inwalidztwa, stały się jednymi z głównych tematów dyskusji i badań prowadzonych na całym świecie. Działania te wiążą się zarówno z postępem w medycynie diagnostycznej i klinicznej, jak również z licznymi dokonaniami interdyscyplinarnymi w wielu dziedzinach nauki i techniki [1-7]. Chirurgia rekonstrukcyjna czy zabiegowa umożliwia naprawę tkanek uszkodzonych w wyniku zmian chorobowych lub urazów. Sukces zabiegu rekonstrukcji zależy od optymalnego doboru cech użytkowych implantu oraz właściwości fizykochemicznych materiału przeznaczonego na implant. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają badania naukowe, prace techniczne i wdrożeniowe dotyczące biomateriałów [2,3]. Z praktyki klinicznej wynika, że najlepszymi materiałami implantacyjnymi są takie materiały, które wykazują się m.in. dobrą odpornością na korozję jak też zgodnością tkankową czyli nietoksycznością i brakiem odczynów alergicznych. Poza tym materiały te powinny cechować się odpowiednimi właściwościami mechanicznymi oraz wysoką jakością metalurgiczną i jednorodnością [1-7]. Należy również wspomnieć o odporności na zużycie ścierne, co ma miejsce np. w endoprotezach stawu biodrowego [1-7]. Ważnym czynnikiem są również koszty wytwarzania i eksploatacji. Coraz szersze zastosowanie w produkcji biomateriałów znajdują nowoczesne technologie, takie jak wyciskanie hydrostatyczne czy metalurgia proszków. Metalurgia proszków pozwala na uzyskanie materiałów o korzystnych, specyficznych właściwościach [8-10]. Takie cechy materiałowe jak niski moduł Young a czy obecność porowatości sprawiają, że stopy charakteryzują się korzystniejszymi cechami biofunkcjonalności w porównaniu ze stopami wytworzonymi tradycyjnymi metodami. Metalurgia proszków pozwala także tworzyć materiały kompozytowe z szeroką gamą wypełniaczy, które poprawiają szereg właściwości, np. tribologiczne czy mechaniczne [8-10]. INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF SINTERED TITANIUM- BASED BIOMATERIALS Piotr Deptuła, Jan R. Dąbrowski*, Bogusław Hościło Bialystok University of Technology, 45C Wiejska str., Bialystok, Poland * Abstract With the use of powder metallurgy methods, a number of titanium-based sintered materials were obtained without toxic additives of aluminium or vanadium potential biomaterials. Experiments on mechanical properties of the obtained materials were carried out. Ti-15Mo-2.8Nb and Ti-7.5Mo-2Fe alloys, as well as titanium-based composite materials with 10% of graphite added, were tested. The results of strength tests indicate that the obtained biomaterials are characterised by good mechanical properties. The materials are appropriately resistant to compression and yet they have low modulus of elasticity, which is very important in the case of materials for biomedical application. [Engineering of Biomaterials, 92, (2010), 11-13] Introduction Concern for improving living conditions and quality of life, as well as eliminating social implications of being disabled, are among the main issues for discussions and research conducted all over the world. Such activities are connected both with progress in diagnostic and clinical medicine and with numerous interdisciplinary achievements in many areas of science and technology [1-7]. Reconstructive or interventional surgery makes it possible to repair tissues damaged as a result of lesions or injuries. A success of a reconstructive intervention depends on an optimal selection of functional characteristics of an implant and also of physicochemical characteristics of the material which the implant is designed to be made from. Thus, the role of scientific research as well as technical and implementation work concerning biomaterials, is much significant [2,3]. Clinical experience proves that the best implantation materials are materials which show, among others, both good resistance to corrosion and good tissue compatibility, i.e. they are non-toxic and do not cause allergic reactions. Beside that, these materials should be characterised by the right mechanical properties and a good metallurgic quality as well as homogeneity. The needs for resistance to abrasive wear which takes place e.g. in hip joint endoprostheses [1-7]. Production and exploitation costs also constitute important factors. Modern technologies in production of biomaterials such as hydrostatic pressure or powder metallurgy are more and more widely applied. Powder metallurgy also makes it possible to obtain materials of specific properties. Such properties as a low Young s modulus or material porosity ensure that alloys have better biofunctional features when compared to alloys produced in traditional ways. Moreover, powder metallurgy makes it possible to create composite materials with a wide range of fillers which improve tribological or mechanical properties of materials [8-10]. In the present paper research of sintered titanium-based implantation materials are shown. 11
16 12 W pracy przedstawiono wyniki badań szeregu potencjalnych biomateriałów na bazie tytanu, otrzymanych metodami metalurgii proszków. Szczególna uwaga skupiona była na charakterystykach mechanicznych otrzymanych spieków. Materiały i metodyka badań Próbki wykonane były metodą metalurgii proszków. Badano stopy tytanu Ti-15Mo-2,8Nb i Ti-7,5Mo-2Fe oraz materiały kompozytowe na bazie tytanu z dodatkami 10% obj. grafitu. Proszki czystego tytanu o rozmiarze ziaren poniżej 150 μm, proszki molibdenu o rozmiarze ziaren 7 μm, proszki niobu o rozmiarze 1-5 μm, proszki żelaza o rozmiarze 1-5 μm oraz wypełniacz mieszane były w młynku kulowym przez 15 minut, a następnie prasowane na zimno w matrycy pod ciśnieniem 600 MPa. Wypraski spiekane były w piecu rurowym w atmosferze ochronnej przez 3 godziny w temperaturze 1230 o C. Gotowe próbki porowatych materiałów implantacyjnych ściskane były na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 8502, a następnie analizowane były krzywe ściskania. Wyniki i dyskusja Na podstawie wykresów ściskania szacowano współczynniki sprężystości materiałów. Jak wynika z danych zestawionych w TABELI 1, spieki stopów Ti-15Mo-2,8Nb oraz Ti-7,5Mo-2Fe charakteryzowały się zagęszczalnością rzędu 81%, lepszą niż kompozyty z dodatkiem grafitu i węglika tytanu. Wynika to z faktu, że dodatki grafitu i węglika tytanu polepszają smarność kompozycji proszkowej, a tym samym obniżają opory tarcia w procesach konsolidacji proszków. Dla kompozytów z dodatkiem grafitu uzyskano zagęszczalność rzędu 91% bez dodatkowych zabiegów dogniatania spieków. Tabela 1. Wyniki gęstości względnej badanych materiałów (spiekanie w temperaturze 1230 o C, 3 godziny). Table 1. Comparative density results for the tested materials (sintered at the temperature of 1230 o C for 3 hours). Próbka Sample Gęstość względna Comparative density [%] Ti-15Mo-2,8Nb 81,6 Ti-7,5Mo-2Fe 81 Ti+C 91 Materials and research methodology The samples were prepared with the powder metallurgy method. Ti-15Mo-2.8Nb and Ti-7.5Mo-2Fe alloys, as well as titanium-based composite materials with 10% of graphite added, underwent testing. Powders of pure titanium of a grain size of less than 150 μm, molybdenum powders of a grain size of 7 μm, niobium powders of the size of 1-5 μm, iron powders of the size of 1-5 μm were mixed together with fillers in a ball mill grinder for 15 minutes and then cold-pressed in the matrix at the pressure of 600 MPa. The mouldings were then sintered in a pipe furnace in a protective atmosphere for 3 hours at the temperature of 1230 o C. The prepared samples of porous implant materials were compressed with an INSTRON 8502 strength testing machine and further the compression curves were analysed. Results and discussion As it is illustrated in TABLE 1, after having been sintered under the above conditions, the Ti-15Mo-2.8Nb and Ti- 7.5Mo-2Fe alloy sinters were characterised by compaction of the order of 81%, while the composite sinters with the addition of graphite and titanium carbide were characterised by a better compaction. This results from the fact that such additives as graphite or titanium carbide have good lubricating properties, which results in high compaction in the process of pressing. For the composites with graphite added, compaction of the order of 91% was obtained without any additional burnishing of the sinters. Resistance tests of sinters were carried out during static uniaxial compressive test. Exemplary diagram of deformation as a function of load obtained for the sinter is presented in FIG. 1. The results of the strength tests are presented in TABLE 2. Presented results indicate that the implant materials under research are characterised by good mechanical properties. They have both the appropriate compression strength and relatively low modulus of elasticity, which is much significant in the case of materials for biomedical application. Materials show good ductility, examples of compressed sinters are shown in FIG. 2. The composite material with the addition of graphite has the highest values of its strength parameters. In this case, the increase in mechanical properties is influenced by the interaction of graphite with the titanium warp and forming strengthening secondary layers. Test wytrzymałościowy przeprowadzony był przy statycznej próbie ściskania. Przykładowy wykres zależności naprężenia i odkształcenia przedstawiony został na RYS. 1. Wyniki badań wytrzymałościowych przedstawione zostały w TABELI 2. Przedstawione wyżej wyniki testów wskazują, że badane materiały charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Posiadają odpowiednią wytrzymałość na ściskanie i jednocześnie relatywnie niskie współczynniki sprężystości, co jest bardzo ważne w przypadku materiałów do zastosowań biomedycznych. Materiały wykazują się dobrą plastycznością. Przełomy próbek po ściśnięciu (RYS. 2) wskazują, że nie są to materiały kruche. Najwyższe wartości parametrów wytrzymałościowych ma materiał kompozytowy z dodatkiem grafitu. W tym przypadku wpływ na wzrost właściwości mechanicznych ma interakcja grafitu z osnową tytanową i powstanie umacniających faz wtórnych. Rys. 1. Przykładowy wykres wytrzymałościowy dla spiekanego stopu Ti-15Mo-2,8Nb (ściskanie). Fig. 1. Typical stress-strain curve for sintered titanium alloy Ti-15Mo-2.8Nb (compression test).